도 3 및 도 4 를 참조 하 여 표 1 의 비 교예 1 과 발 명예 1 및 발 명예 3 의 합금철 투입 전 및 후 의 용강 질소 및 산소 농도 와 용강 흡 질 및 흡 산 농도 의 변화 를 비교 하 면 , 비 교예 1 인 대기 조건 의 산소 분압 ( PO 2 , %) 이 19 . 9 % 인 조건 에서 합금철 을 투입 할 시 에 투입 하 기 전 의 질소 농도 는 360 ppm 이 었 으나 , 투입 한 후 의 최종 용강 중 질소 농도 는 460 ppm 으로서 질소 농도 가 100 ppm 까지 증가 하 였 다 . 그러나 , 발 명예 1 및 발 명예 3 인 산소 분압 ( PO 2 , %) 이 각각 2 . 07 %( 발 명예 1 ) , 0 . 07 %( 발 명예 3 ) 인 조건 에서 합금철 을 투입 할 시 에 , 투입 하 기 전 의 질소 농도 는 각각 248 ppm 에서 244 ppm , 254 ppm 에서 243 ppm 으로 거의 증가 가 일어나 지 않 았 음 을 보여 주 고 있 다 . 즉 , 본 발 명예 에 의하 여 합금철 을 투입 하 는 경우 흡 질 이 거의 없 음 을 의미 하 고 있 다 .